282 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
FERBÉRITE 
FeWO 4 
Monoclinique : mm — 101°7' 
b : h = 1000 : 653,41 D = 772,17 d =635,41. 
Angle plan de p — 101° 6' 
' — ni— 90°24 / 
a : b : c = 0,8229 : 1 : 0,8462 (Groth). 
z x — 89"22' 
Formes et faciès. Les paramètres donnés ci-dessus ont été déduits 
de mesures faites sur des cristaux artificiels ; la ferbérite naturelle 
constitue des agrégats de cristaux, trop petits pour permettre des 
mesures ; ils ont l’aspect de ceux du wolfram. 
Dureté. 4 à 4, 5. 
Densité. 6, 9 à 7, 1 . 
Coloration et éclat. Comme le wolfram, mais opaque. 
Composition chimique. La composition théorique est donnée en a 
l’analyse b) a été faite par M. Nicolardot sur la ferbérite de Puy-les- 
Vignes, déduction faite d’une petite quantité de SiO 2 et de SnO 2 , con- 
sidérée comme impuretés. Comme la ferbérite du gisement originel, 
elle renferme un excès de fer sur la théorie. 
a b 
WO 3 76,3 72,24 
FeO 23,7 27,19 
MnO » 0,57 
100,0 100,00 
Essais pyrognostiques et. diagnostic. Comme pour le wolfram, mais 
avec les réactions du manganèse faillies ou milles. 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
Plateau Central. — Haute-Vienne. J’ai rencontré la ferbérite, 
analysée plus haut, dans des échantillons provenant de Puy-les-Vignes 
et de Vaulry, que je dois Ii M. Besnard du Temple ; elle constitue 
des masses miarolitiques, noires, formées par de petits cristaux 
enchevêtrés, résultant de la transformation du wolfram à Vaulry, 
de la scheelite à Puy-les-Vignes ; le beau cristal épigénisé de cette 
dernière localité, dont il est question page 278, est identique à la 
reinite du Japon. 
